Üeber Flammenschutzmittel. 237 



Es ist also klar, dass es eine Sache von grosser Wich- 

 tigkeit ist, Mittel aufzufinden, durch welche die Entzündlich- 

 keit leicht feuerfangender Stolte verzögert und vermindert 

 werden kann. 



Zu den schon längst vorgeschlagenen und fast wieder 

 vergessenen, die Verbrennung mit Flamme verhindernden Mit- 

 teln gehört das von Fuchs empfohlene Wasserglas (kie- 

 selsaures Kali oder kieseis. Natron oder ein Gemisch beider) 

 mit dessen mit Kreide vermischter Lösung bei dem Neubau 

 des 1823 abgebrannten Hoftheaters in München alles Holz- 

 werk angestrichen wurde und das Patera selbst noch jetzt 

 zu den besten Schutzmitteln für Holz rechnet. 



Dann erwähnt er das von Versmann und Oppen- 

 heim vorgeschlagene wolframsaure Natron, als eines 

 sehr dem Zwecke entsprechenden Mittels, dem aber bei einer 

 massenhaften Anwendung die zu grosse Kostbarkeit entgegen- 

 stehe. Auch das von Denselben vorgeschlagene schwefel- 

 saure Ammoniak leiste gute Dienste, erfordere aber 

 manche Vorsicht und sei desshalb in vielen Fällen unan- 

 wendbar. 



Nachdem Patera noch verschiedene andere, neuerlich 

 empfohlene Mittel genannt, und ihre Uebelstände bei der An- 

 wendung hervorgehoben hat (die Alaune, Vitriole, Borax, 

 Salmiak, Bittersalz u. s. w.), kommt er zu den von ihm selbst 

 aufgefundenen und erprobten Flammenschutzmitteln, die auch 

 den übrigen Anforderungen: wohlfeil und leicht zugänglich zu 

 sein, in möglichst verdünnter Lösung zu wirken, die Stoffe 

 nicht steif und schwer zu machen, die Farben nicht zu ver- 

 derben, nicht riechend, nicht ätzend, nicht giftig zu sein, voll- 

 kommen entsprechen. 



Nach seinen vielfachen belehrenden Versuchen hält Pa- 

 tera ein Gemenge von Borax und Bittersalz für 

 ein Flammenschutzmittel, welches dem wolframsauren Natron 

 mindestens gleich zu stellen und dabei überall wohlfeil zu 

 haben sei. Seine Wirkung beruht auf der Bildung der in 

 kaltem und heissen Wasser unlöslichen borsauren Magne- 

 sia, welche die Fäden des Gewebes dicht umhüllt, und, 

 indem sie so die Entwickelung der brennbaren Gase sehr 

 erschwert, das Umsichgreifen der Flamme verhindert. Das 

 Mischungsverhältniss der Salze ist: 



4 Theile Borax und 3 Theile Bittersalz. Die 

 Salze werden erst kurz vor dem Gebrauche gemengt, weil 

 sich sonst zu früh borsaure Magnesia bildet und ungelöst 

 bleibt. 7 Loth des Salzgemenges werden in 20 bis 30 Loth 



